718 
Johann Lenarcic. 
geringeren Menge vorhandene Labrador zuerst ausgeschieden. Im 
zweiten Falle haben wir durch das öftere mechanische Rühren der 
Schmelze den stabilen Gleichgewichtszustand aufrecht erhalten und 
es hat sich der in grösserer Menge vorhandene Augit zuerst 
ausgeschieden, was auch den Verhältnissen bei den natürlichen 
Effusivgesteinen entspricht. 
2. Beim nächsten Versuche wurden vom Augit und Labrador 
gleiche Gewichtsmengen zusammengeschmolzen ; die hiebei er- 
haltene erstarrte Masse war von bräunlichgrauer Farbe, compakt 
und zeigte an der Bruclüläche eine deutliche Differenzirung in eine 
tiefer gelegene, den grösseren Theil der Schmelze ausmachende 
dunkelgraue, stellenweise etwas metallisch schillernde Partie, von 
welcher scharf abgegrenzt war die oberflächlich gelegene hellgraue 
Partie (siehe Figur 1). Die tiefer gelegene dunkelgraue Partie erwies 
sich bei mikroskopischer Betrachtung des Dünnschliffes als eine 
homogene, strukturlose, opake, selbst in den dünnsten Stellen nur 
etwas durchscheinende Masse. In .der- 
selben konnten keinerlei vVusscheidungen 
nachgewiesen werden. Von dieser auch 
im mikroskopischen Bilde scharf abgegrenzt 
erschien die hellgraue Partie. Diese erwies 
sich auch als eine homogene, strukturlose, 
opake, ebenfalls nur durchscheinende 
Masse, die sich von der tiefer befindlichen 
nur durch die hellere Farbe unterscheidet. 
In der nahe der Oberfläche gelegenen 
Zone dieser Partie bemerkt man Aus- 
scheidungen von Augitmasse, im übrigen 
zeigte auch diese Partie keinerlei Aus- 
scheidungen. Der Augit wurde nicht, wie man bei seiner 
grossen Tendenz, sich aus Schmelzflüssen kristallinisch abzu- 
scheiden, erwarten könnte, in Form von Krystallen abgeschieden, 
sondern bildete Nester von aneinander gelagerten kugelförmigen 
Aggregaten von radiär strahligem Bau, welche diesem entsprechend 
auch Aggregatpolarisation zeigen. Labrador kam in keiner der 
beiden Partien zur Ausscheidung. 
Wir haben in diesem Beispiele die gleichen Gewichtsmengen 
von Augit und Labrador genommen, es hätte sich also der per- 
centischen Zusammensetzung zufolge entweder der eine oder der 
andere zuerst ausscheiden können ; die Ursache, weshalb sich hier 
vor allem Augit ausgeschieden hat, dürfte in dem Umstande zu 
suchen sein, dass derselbe ein grösseres Bestreben sich krystallinisch 
auszuscheiden und ein grösseres Krystallisationsvermögen hat, als 
der Labrador. In den Aggregaten, die den strahligen Bau und 
Aggregatpolarisation zeigen, dürfen wir jedenfalls den Beginn einer 
Krystallisation, welche durch die für die Ausbildung grösserer Krystalle 
zu früh vorgenommene Abkühlung unterbrochen wurde, erblicken. 
Fig. 1. 
a. hellgraue oberfläch- 
liche Schichte. 
b. dunkelgraue, stellen- 
weise metallisch 
glänzende, tiefer ge- 
legene Schichte, von 
a scharf abgegrenzt. 
